Sửa chữa bê tông bị rỗng, rỗ tổ ong, bê tông khuyết tật bằng sika monotop R-monotop 615 HB và Sika Monotop 610

Sua-chua-be-tong-bi-rong-ro-to-ong-be-tong-khuyet-tat-bang-sika-monotop-R-monotop-615-HB-va-Sika-Monotop-610

Sua-chua-be-tong-bi-rong-ro-to-ong-be-tong-khuyet-tat-bang-sika-monotop-R-monotop-615-HB-va-Sika-Monotop-610

Sửa chữa bê tông bị khuyết tật bằng vữa sửa chữa nhanh Sika monotop R kết hợp quét lót Sika Monotop 610 hoặc Sika MonoTop 615 HB kết hợp Sika Monotop 610. Liên hệ Sika Hưng Phát 0915467989 để được hỗ trợ tư vấn

Sửa chữa bê tông bị rỗng, rỗ tổ ong, bê tông khuyết tật bằng sika monotop R-monotop 615 HB và Sika Monotop 610

Bê tông bị rỗ tổ ong, khuyết tật bê tông

Bê tông sau khi đổ, hoàn thiện xuất hiện hiện tượng bị rỗng, rỗ tổ ong. Để hoàn thiện bề mặt bê tông ta cần xử lý bằng việc sửa chữa bê tông.

Đối với lỗ hổng, rỗng rỗ ta thường xử lý bằng vữa sửa chữa nhanh bê tông như Sika monotop R kết hợp quét lót Sika Monotop 610 hoặc Sika MonoTop 615 HB kết hợp Sika Monotop 610 hoặc đối với những lỗ rỗng rỗ nhỏ có thể láng bằng sika refit 2000

-   Sika Monotop 610 :  Chất kết dính và chống ăn mòn

-   Sika Monotop R :  Vữa sửa chữa cho chiều dày tới 30mm.

-   Sika MonoTop 615 HB:  Vữa sửa chữa cho chiều dày cho mỗi lớp lên đến 60mm. Và những ứng dụng đặc biệt cho việc chồng nối.

Hình ảnh demo bề mặt bê tông bị rỗng, rỗ, khuyết tật cần được sửa chữa

1 kiem tra be mat be tong can sua chua bang monotop r
Sua-chua-be-tong-bi-rong-ro-to-ong-be-tong-khuyet-tat-bang-sika-monotop-R-monotop-615-HB-va-Sika-Monotop-610
    thi cong sua chua be tong bang sika monotop rva monotop 610
    Sua-chua-be-tong-bi-rong-ro-to-ong-be-tong-khuyet-tat-bang-sika-monotop-R-monotop-615-HB-va-Sika-Monotop-610

    Hướng dẫn thi công sửa chữa bê tông

    Chuẩn bị bề mặt bê tông cần sửa chữa:

    • Đánh dấu tất cả các khu vực cần sữa chữa.
    • Bề mặt sửa chữa phải được chuẩn bị, không dính bụi, các chất bám dính không tốt, dầu mỡ… phải được loại bỏ.
    • Để đạt được yêu cầu sửa chữa. Tất cả bê tông yếu, bị lỗi ... đều được loại bỏ bằng dụng cụ cơ khí thích hợp..
    • Loại bỏ phần bê tông tối thiểu 15mm phía trong thanh thép chịu lực chính
    • Tại vị trí cạnh cắt của khu vực cần sửa chữa phải được tạo góc lớn hơn 90 độ nhưng không lớn hơn quá 135 độ nhằm giảm sự co ngót, tăng độ bám dính tạo bề mặt hoàn thiện.
    • Bề mặt phải nhám tạo khả năng bám dính giữa bê tông cũ và vữa sửa chữa nhanh Sika monotop R hoặc Sika MonoTop 615 HB.
    • Trước khi thi công vữa sửa chữa,  Bề mặt phải được làm ẩm và không để quá khô.  Bề mặt nhìn tối mầu, không có đọng nước (bề mặt bão hoà).
    • Làm ướt bề mặt bê tông sửa chữa

    Sửa chữa bê tông khuyết tật bằng tay với sản phẩm monotop

    Quét lót

    • Trước khi thi công Sika Monotop R để sửa chữa bê tông, phải thi công quét lót bằng Sika Monotop 610 như 1 lớp quét nối. Luôn luôn thi công lên trên lớp kết nối đang còn ướt (xem bản hướng dẫn sử dụng thi công Sika Monotop 610)
    • Đối với phần cốt thép trồi ra của khối bê tông bị khuyết tật cần quét lót 2 lớp Sika Monotop 610 bằng chổi lên trên bề mặt thép đã được chuẩn bị
    • Trộn Sika Monotop 610 với nước sạch theo tỉ lệ như tài liệu
    4 sika monotop 610 pha tron
    tron-sika-monotop-610
    • Thi công lớp kết nối bằng  việc sử dụng chổi, cọ quét lên nền bê tông đã được làm ẩm hoặc cốt thép bị lộ cần lớp phủ sửa chữa.
    6 quet lot sika monotop 610
    thi-cong-quet-lot-sika-monotop-610

    Trộn

    • Sika Monotop R phải được trộn trong thùng sạch bằng máy trộn điện tốc độ thấp (tối đa 500 vòng/phút). Cho lượng nước cần thiết 3.4 lít nước cho 25 kg Sika Monotop R vào từ từ trong khi vẫn tiếp tục trộn. Trộn đều hỗn hợp trong ít nhất 3 phút.
    7 pha tron sika monotop 615
    tron-sika-monotop-615-hoac-monotop-R-theo-ti-le

    Trộn vật liệu  Sika Monotop R  hoặc  Sika MonoTop 615 HB cho ra vữa sửa chữa theo như hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật sản phẩm.

    sika monotop 615 sau khi pha tron voi nuoc de thi cong
    hon-hop-vua-sua-chua-monotop-sau-khi-hoa-voi-nuoc

    Thi công

    Thi công Sika Monotop R Sika MonoTop 615 HB lên bề mặt lớp kết dính còn ướt bằng  cách  sử  dụng  bay,

    thi cong sua chua bang monotop r
    thi-cong-phu-vua-sua-chua-monotop
    • Dùng chổi thi công lớp kết nối lên trên bề mặt bão hòa ráo. Sau đó, khi lớp kết nối còn ướt, thi công lớp vữa đã trộn kỹ lên trên bề mặt, nên dùng phương pháp tô trát hơn là đổ điền đầy các lỗ hổng.
    •   Nếu chiều sâu của nơi sửa chữa vượt quá 20mm, nên thi công thành nhiều lớp và phải chắc chắc chắn vỏ trước đó đã cứng và nhám để kết dính tốt. Chiều  dày  không  vượt  quá  20mm  đối  với  mỗi  lớp  Sika Monotop R  và  60mm  với  Sika  MonoTop 615  HB.
    • thi cong sua chua bang monotop 615
      thi-cong-phu-vua-sua-chua-bang-vua-monotop

       

    • Lưu ý: Nếu  thi  công sửa chữa bê tông cho các chiều dày lớn hơn phải phân chia ra các lớp, thời gian thi công gữa các lớp khoảng 12h
    • Bảo dưỡng ít nhất 3 ngày bằng việc làm ẩm hay sử dụng chất bảo dưỡng (Antisol )
    • Sau đó đầm kỹ, nén chặt vật liệu tại mép viền nơi cần thi công và dần di chuyển vào chính giữa.
    • Hoàn thiện các lớp bên dưới bằng chổi cứng để tạo sự kết dính tốt với các lớp kế tiếp.
    • Nếu lớp thi công trước đó đã thi công 48h, dùng súng, đục tẩy làm nhám bề mặt và làm ẩm.
    • Lớp cuối cùng có thể dùng bay thép nếu cần.

    Bảo dưỡng

    • Để đạt được toàn bộ các tính năng của vật liệu xây dựng gốc xi măng thì việc bảo dưỡng là điều tối quan trọng.
    • Nếu thời tiết ấm, có gió cần tiến hành các biện pháp bảo dưỡng thông thường (sử dụng tấm polyten hoặc bao bố ẩm) để tránh vữa bị khô quá sớm.

    Vệ sinh

    • Làm sạch sản phẩm Sika Monotop chưa đông cứng khỏi thiết bị và dụng cụ bằng nước. Khi sản phẩm đã cứng chỉ có thể làm sạch bằng biện pháp cơ học.
    • Lưu ý vầ thi công/ Giới hạn
    • Trộn cho tới khi đạt độ sệt đồng nhất (không bị vón cục). Giảm một ít nước đẻ làm hỗn hợp đặc quánh hơn.
    • Dùng hệ thống Sika Monotop để sữa chữa thì không thể trám kín được các vết nứt chưa định hình và khe co giãn v.v…
    • Nên thi công nhiều lớp nếu nơi thi công dày hơn 20mm như đã nêu trên
    • Vữa Sika Monotop được làm ướt ở giai đoạn bảo dưỡng ban đầu có thể tạo ra những phấn trắng trên bề mặt nhưng không ảnh hưởng đến dặc tính lâu dài của sản phẩm.

    Thông tin về sức khỏe và an toàn

    • Sinh thái học: Ô nhiễm nước
    • Vận chuyển: Không nguy hiểm
    • Đổ bỏ chất thải: Theo quy định tại địa phương

    Sửa chữa bê tông khuyết tật bằng làm ván khuôn và rót vữa

     - Sikadur 732:  Gốc epoxy, làm chất kết nối  thi công lên bề mặt bê tông khô  hoặc kim loại.

    - SikaGrout 214 - 11: Vữa không co ngót có thể bơm và rót gốc xi măng.

    Thi công:

    - Trộn Sikadur 732  theo như trong tài liệu kỹ thuật sản phẩm.  trong thời gian cho phép thi công của sản phẩm (VD 40 phút tại  30ºC),  Sikadur 732  được thi công bằng cọ lên nền bê tông hoặc kim loại.

    -  Dựng ván khuôn cho khu vực  cần sữa chữa với loại  ván khuôn phù hợp, gắn chặt với kết cấu và làm kín bằng keo. Lỗ thông hơi có thể phải được đặt  để đảm bảo có thể làm đầy với vữa rót, và tránh đọng khí trong kết cấu.

    - Trộn SikaGrout 214 -  11 theo như hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật, nếu trộn với đá 10mm khi có yêu cầu thì xem phần hướng dẫn bên dưới.

    - Trong thời gian cho phép thi công khi mở sản phẩm Sikadur 732  (khoảng 40p  tại 30ºC), rót vữa vào ván khuôn đã được chuẩn bị xong, gõ nhẹ bên ngoài bằng búa nhỏ. Việc sử dụng đầm cho vữa là không cần thiết.  Trong suốt quá trình rót vữa những lỗ thông khí sẽ trào ra lần lượt từng cái, điều đó chứng tỏ hiệu quả của việc rót vữa

     - Tháo ván khuôn sau khi bảo dưỡng tối thiểu 3 ngày bằng cách làm ẩm hay sử dụng chất bảo dưỡng Antisol.

    Trộn Sika Grout 214-11 + 10 mm đá

    Chiều sâu sửa chữa < 50 mm

    Không cần thêm đá 10mm

    Chiều sâu sửa chữa 50 - 80 mm

    Sika Grout 214-11: 10mm đá. = 1 kg : 0.5 kg

    Chiều sâu > 80 mm Sika Grout 214-11: 10mm đá. = 1 kg : 1 kg

    Chú ý:

    -  lượng nước = 15 % - 16 % theo khối lượng Sika Grout 214-11.

    -  10mm đá phải sạch không dính bẩn. Nên rửa đá và làm khô trước khi trộn với  Grout 214-11.

    -  Trộn Sika Grout 214-11 + 10mm đá sử dụng máy trôn dạng thùng trộn hay dạng đảo cánh quạt.

    Bề mặt hoàn thiện sửa chữa bê tông

    Địa chỉ cung cấp Vữa sửa chữa monotop tại Hà Nội

    Báo giá Sika monotop R

    Báo giá Sika Monotop 615 HB

    Báo giá Sika Monotop 610

     

     

    Nguồn tin: Hưng Phát st

    Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây